COSMOS. 381 



de 1'objet non recouverte de platre, en lamoulant par la pression 

 seule de la main, quisuffit, d'apres M. Lenoir, pour reproduire les 

 lineaments les plus distincts du modele. 



Quand 1'objet est ainsi recouvert, moitie en platre, moitie" en 

 gutta-percha, on brise le platre et on l'enleve. La moitie mise a nu 

 est recouverte de gutta-percha de la meme maniere que l'autre. La 

 solidification faite, on r^unit parfaitement les deux moules a l'aide 

 des points de repere qui sont en relief sur l'un des moules et en 

 creux sur l'autre; mais, avant, on metallise avec de la plombagine 

 la surface sur laquelle doit etre depose le metal. On fixe a un point 

 de cette surface le plus inferieur un fil de cuivre , qui est mis en 

 communication avec le pole negatif de l'appareil voltai'que , un fil 

 de platine devant servir d'&ectrode positive, est dispose dans l'in- 

 te>ieur du moule de maniere a suivre autant que possible , et a la 

 meme distance, les principaux contours, afin de donner partout la 

 meme dpaisseur au depot. Ce fil est recouvert de gutta-percha dans 

 les parties oil Ton craint qu'elles ne touchent le moule. La piece 

 est mise ensuite dans une dissolution saturee de sulfate de cuivre. 

 Le depot metallique effectue, on detache le moule, et on enleve avec 

 soin les bavures qui en general ont peu d'etendue. On a alors la 

 reproduction parfaite des pieces. 



M. Lenoir, commeon le voit, n'emploie pas d electrode soluble; 

 mais il supple a cet inconvenient en pratiquant de part en part 

 dans le moule plusieurs ouvertures, les unes en haut, les autres 

 en bas, afin d'etablir pendant le depot une circulation de la disso- 

 lution. Le liquide, en se de'composant , devenant moins dense , s'e- 

 leve et s'ecoule par les ouvertures superieures ; tandis que le liquide 

 inferieur du bain s'eleve aussi pour remplacer le precedent. Le de- 

 gagement de gaz sur le fil de platine contribue au mouvement as- 

 cendant du liquide. 



L'acide sulfurique reste en totality dans le bain, ce qui n'est pas 

 sans inconvenient pour l'etat mol^culaire du precipite metallique, 

 car cet etat peut etre modifie, suivant que la dissolution de sulfate 

 est plus ou moins acide; on peut y parer cependant en mettant au 

 fond du bain du bi-oxyde de cuivre obtenu par la calcination de 

 rognures de ce mdtal, dont on a toujours une certaine quantite dans 

 les preparations, lequel bi-oxyde se combine peu a peu avec l'exces 

 d'acide. 



Cette maniere de proceder exige l'emploi de piles situees en de- 

 hors des cuves ; aussi ne peut-on pas se servir d'appareils simples, 

 qui ont iti employe's dans differents etablissements. La depense en 



